234 J- H. L. VOGT. M.-N. Kl. 



schiede, dass die ersteren höher als die letzteren liegen. Die Parallelität 

 der Kurven erklärt sich einfach durch die Lösungstheorie. 



Hierdurch deutet sich auch der sehr schädliche Einfluss fremder Bei- 

 mischungen in den feuerfesten Materialien. Nehmen wir als Beispiel 

 den feuerfesten, aus SiO^ und Al^O^ bestehenden Ton, so können sich 

 in diesem nur Mineralien (wie reiner SiO^, Korund und /^/-Silikat) bilden, 

 die an und für sich höchst schwerschmelzbar sind, und deren Schmelz- 

 kurven ebenfalls sehr hoch liegen. Enthält der Ton etwas CaO, Na^O, 

 K^O u. s. w., wird erfahrungsmässig die Feuerbeständigkeit, selbst durch 

 ziemlich kleine Verunreinigung, auffallend stark erniedrigt; dies muss 

 darauf beruhen, dass — um das Beispiel auf CaO zu begrenzen — etwas 

 CaO die Entstehung von einem relativ leicht schmelzbaren dT^-^Z-Silikat, 

 ziemlich sicher Anorthit-Molekül, CaAL^Si^^O^ bewirken wird (i ^/o CaO 

 entspricht ca. 5 % von dieser Verbindung). Der Erstarrungspunkt des 

 bei sehr hoher Temperatur schon geschmolzenen Silikats, folglich auch 

 die «Bildungstemperatur« des Gemisches, wird hierdurch ganz stark herab- 

 gedrückt. 



Weil die Mineralien eine hohe latente Schmelzwärme besitzen, findet 

 die Schmelzung der Mineralien nur relativ langsam statt. Dies spielt eine 

 bedeutende Rolle bei vielen technischen Prozessen, so bei den Frittun- 

 gen,^ Brikettierangen bei hoher Temperatur, u. s. w. Nehmen 

 wir als Beispiel die Gröndal'sche Brikettierung von magnetisch separiertem 

 Eisenerz, so finden sich diese Brikette während einer relativ kurzen Zeit, 

 wie eine oder ein Paar Stunden, oberhalb des Schmelzpunkts des am 

 leichtesten schmelzbaren Minerals — sei es das Erzmineral oder ein anderes 

 Mineral — in dem Gemenge. Die Schmelzung legt auf eine bedeutende 

 Menge von Wärmezufuhr Beschlag; in der Weise wie der Prozess aus- 

 geführt wird, mag folglich nur ein Teil, und zwar in der Regel ein ziem- 

 lich geringer Teil, des gesamten Brikets sich verflüssigen, und bei der 

 Abkühkmg bewirkt die Auskrystallisation, bezw. die Glasbildung, des schon 

 geschmolzenen eine Verkittung des sich während der ganzen Zeit im festen 

 Zustande befindenden Materials. Der hohen latenten Schmelzwärme wegen 

 mögen gewisse Schwankungen in der Zeitdauer, während welcher die 

 Brikette der hohen Temperatur ausgesetzt sind, erlaubt sein. 



Die Umschmelzung von Schlacken erfordert bekanntlich einen kleineren 

 Kohlenverbrauch als die Schmelzung der ursprünglichen, die Schlacken 

 zusammensetzenden Bestandteile. Dies beruht zum Teil darauf, dass bei 



1 Hierüber verweise ich auf eine Besprechung von Teil I meiner Arbeit in Tonindustrie- 

 Zeitung, 1904, No. 106. 



